SÉANCE DU 3 FICVRIER 1908. 2l5 



Aucun minéral connu na une rofrini^cnce eiussi faible; une mesure clToc- 

 luée par la réflexion totale a fourni pour la lumière de sodium n = 1,328, 

 c'est-à-dire une valeur inférieure à celle de Findice de n'-fraclion de l'eau. 



Le minéral est fiagilo et se laisse rayer par la calcite. Sa densité est de s, 79. 



(Jianllé dans le tube, il ne s'altère ])as, mais au rouge naissant !1 se décolore en 

 devenant parfaitement hyalin. Vu rouge hlaiic, il fond brusquenieiil en un lii|uide très 

 fluide, incolore et transparent, devenant blanc et opaque par refroidissement. 



Il se dissout dans l'eau, surtout à chaud, et recristallise par refroidissement en four- 

 nissant des cristaux monoréfringents qui sont des cubes ou des octaèdres. 



La quantité de matière isolée jusqu'à présent n'a pas été suffisante (') pour en per- 

 mettre une analyse quantitative complète, mais les essais qualitatifs montrent que le 

 minéral est essentiellement constitué par du fluorure de sodium {}). Les teintes de 

 pléochroïsme sont tellement analogues à celles de la piémontite et de la thidite, qu'il 

 est vraisemblable que la coloration est due à des traces de manganèse, mais je n'ai 

 pu mettre ce corps en évidence; étant donnée la petite quantité de matière soumise 

 à l'essai, les conclusions à cet égard ne sont pas définitives. 



Le fluorure de sodium est connu dans la nature sous forme de lluorures doubles 

 alumineu\ anhydres (') (cryolite, cryolithionite, chiolite) ou hydratés ( pachnolite, 

 thomsénolite, ralstonite), de propriétés dilïérentes de celles de notre minéral; il n'a 

 pas été trouvé jusqu'ici à l'état isolé. 



Je propose de désigner ce nouveau minéral sous le nom de villiaumite, en 

 l'honneur de l'explorateur auquel je dois tant d'iiiti'-ressants matériaux 

 d'étude recueillis en Guinée ou à Madagascar. 



Le traitement de i''^ de roche par l'eau distillée bouillante permet 

 d'en extraire environ 3*^,5 de sels solubles, en grande partie constitués par 

 du NaF, qui cristallise de la dissolution en octaèdres portant de petites 

 faces du cube, et possédant des clivages cubiques. Il existe aussi un peu 

 de NaCl. La villiaumite constitue une forme dillérente du fluorure cubique, 

 qui possède une densité un peu plus faible (-ij-jG) et un indice de réfraction 

 très voisin : n = 1,327 (sel crislallisé par fusion). 



Quelleest maintenant l'origine de ce singulier élément de loclic éruptive, 

 qui est soluble dans l'eau ? esl-elle primaire ou secondaire? 



( ' ) L'isolement du minéral, d'ailleurs peu abondant et généralement en cristaux très 

 petits, se heurte à de nombreuses difficultés, dues à son peu de dureté, à sa solu- 

 bilité, etc. 



(^) Il existe des traces de potassium, de calcium et (l'un corps précipitable par 

 l'ammoniaque (zircone?). 



(') Tous ont une réfringence très faible, mais supérieure à celle de la villiaumite. 

 L'indice de réfraction de la cryolithionite est sensiblement égal à celui de l'eau. 



